(387 ) 
M. Allard, directeur de la Monnaie de Bruxelles, a bien 
voulu me faire préparer, dans les ateliers de l'hôtel des 
Monnaies, de très-grandes quantités d'argent par ce pro- 
cédé, tel qu'il est prescrit pour obtenir l'argent d'essai. 
Malgré tous les soins mis par M. Schoonjans, dont j'ai eu 
l’occasion de constater l'extrême habileté, l'argent produit 
contenait des traces de cuivre, de fer et surtout du silicium. 
En faisant avec un soin extrême l'analyse de l'argent ob- 
tenu par la méthode de Gay-Lussae, j'ai trouvé , en opérant 
sur deux cents grammes, que l'argent préparé ainsi ren- 
ferme, après un traitement, de dix-neuf à vingt-trois cent 
millièmes d’'impuretés; après deux traitements, de treize 
à dix-sept cent millièmes: après trois traitements, de 
huit à dix cent millièmes. La comparaison de cet argent 
avec du métal obtenu par d’autres procédés m'a conduit 
absolument au même résultat. Parmi les déterminations 
du rapport proportionnel de l'argent et du chlorure de 
potassium, 1l y en a trois qui ont été faites avec de l'argent 
préparé par la méthode de Gay-Lussac, et l’impureté du 
métal en ressort de la manière la plus évidente. M. Dumas 
évalue à un dix millième les impuretés contenues dans 
l'argent que lui a fourni la Monnaie de Paris. 
Sans oser l'affirmer, j'attribue la présence d’une quan- 
tité si notable de silicium dans le métal préparé ainsi, à 
l’action qu’exerce l'argent sur l’acide silicique. Il est pro- 
bable qu'a la température nécessaire pour la fusion de 
l'argent, ce corps réduit l'acide silicique avec formation 
de silicate et de siliciure d'argent. D'ailleurs, la présence 
du charbon peut favoriser la réduction de l'acide silicique 
et la formation du siliciure d'argent. Un fait certain et que 
J'ai constaté un grand nombre de fois, c’est l'attaque de 
Pacide silicique et des silicates par la vapeur de l'argent. 
